1 64. SUR LE TITANE DE FRANCE 
dition de l’eau ; elle précipite en très-beau rouge de sang 
par linfusion de noix de galle, et en jaune - rougeâtre 
par le prussiate de potasse. 
I1 n’est donc pas douteux d’après cela que toutes les 
fois qu’on a obtenu des précipités verts de la dissolution 
dutitane au moyen du prussiate de potasse, que ce métal 
n’étoit pas pur. Îl est certain que c’est Le fer qui produit 
cet effet, car il suffit de mêler à une dissolution de 
titane qui précipite en jaune par le prussiate de potasse, 
quelques atomes d’une dissolution quelconque de fer 
pour quelle précipite, par le même réactif, en vert 
entièrement semblable à celui que donne la dissolution 
de titane naturellement mêlée de fer. 
L’on peut facilement séparer ces deux substances mé- 
talliques en faisant évaporer plusieurs fois à siccité et 
à une chaleur douce leur dissolution commune; une 
portion de l’oxide de titane se précipite à chaque fois 
de la liqueur , et à la fin il n’y reste presque plus que 
du fer. Mais il faut prendre garde d’élever trop haut 
la température, car une partie du fer se sépareroit 
aussi. 
J’ai fait les mêmes expériences sur l’oisanite , mais en 
plus petite quantité. J’ai remarqué que les cristaux d’oi- 
sanite sont moins durs à broyer que le titane ordinaire ; 
que broyés grossièrement ils ressemblent par leur blan- 
cheur et leur brillant à une poudre d’argent , enfin que 
divisés plus subtilement ils prennent un blanc mat. 
Cette matière traitée par la potasse, s’unit dès que 
la température le permet, avec cet alcali, se divise et 
se tuméfie absolument comme le titane ordinaire. Le 
